318 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



Krümmungen verbundene Neigung in der letztgenannten Richtung zu- 

 dem in schmalen Ringzonen wechselt ^). Neben der Art des Gefüges 

 nehmen auf den Grad der Spaltbarkeit und besonders auf die äußere 

 Erscheinung der Spaltfläche wohl auch noch andere, anatomische Fak- 

 toren Einfluß, worauf hier nicht näher einzugehen ist. In jedem Falle 

 wird der Verlauf der Holzstränge auch denjenigen der Spaltfläche be- 

 dingen. So wird dieser bei vorhandener schiefer Faserung, in »dreh- 

 wüchsigem« Holze, zur Längsachse des Holzkörpers geneigt sein, be- 

 ziehentlich sie schraubig umlaufen, die Spaltfläche bei vorhandenem 

 »Wimmerwuchs« quer gewellt erscheinen. 



Im Zusammenhalte mit anderen Eigentümlichkeiten ejner Holzart 

 verdient der Grad ihrer Spaltbarkeit immerhin Beachtung. 



Spezifisches Gewicht. Das spezifische Gewicht, durch den An- 

 teil der Wände und des mehr oder weniger stofferfüllten Inneren der 

 Zellen, beziehentlich Gefäße, an dem Volumen des Holzkörpers bedingt, 

 darf neben den übrigen Eigenschaften einer Holzart nicht unberücksichtigt 

 bleiben, wenn dasselbe im allgemeinen auch nur in extremen Fällen ein 

 »Kennzeichen« abgeben wird. 



Die meisten vorhandenen Zahlenangaben beziehen sich auf den luft- 

 trockenen Zustand des Holzes, in welchem dieses stets noch eine ge- 

 wisse, wechselnde Menge, mindestens 8 — 10 Gewichtsprozente Wasser 

 enthält 2). Erst nach völliger Vertreibung des letzteren durch künstliche 

 Trocknung des Holzes gelangt man zu ganz einwandfreien Werten ^j. 

 Zur ungefähren Beurteilung der »Dichte« einer Holzart bietet das spe- 

 zifische Lufttrockengewicht aber immerhin ein brauchbares Maß, doch 

 darf nicht vergessen werden, daß dieses Gewicht nicht nur nach dem 

 Feuchtigkeitsgrade der umgebenden Luft, sondern auch nach verschie- 

 denen Individuen der betreffenden Baum- beziehentlich Strauchart und 

 nach einzelnen Teilen derselben zwischen gewissen Grenzen schwankt. 

 Diese liegen z. B. für Fichtenstammholz nach R. Hartig^) bei 0,37 und 

 0,62. Im allgemeinen ist Wurzelholz meist leichter, Astholz häufig 

 schwerer als Stammholz. Das geringste spezifische Gewicht (0,25 — 0,21) 

 zeigen die exotischen »Korkhölzer«. Unter den bei uns einheimischen und 

 kultivierten Bäumen haben das durchschnittlich leichteste Holz (spez. 

 Gew. 0,33 — 0,49) der Virginische Wacholder (»Bleistiftholz«), die Zirbe, 



1] Vgl. de Bary, Vergl. Anat., p. 486, und namentlich Flückiger, Pharma- 

 kognosie. 3. Afl., 1891, p. 487. 



2) Vgl. R. Hartig, Untersuchungen aus dem forstbotanischen Institute zu 

 München. 3, 1883, p. 90. 



3) S. auch Kapitel V und R. Hartig, Das Holz der deutschen Nadelwaldbäume. 

 <885, p, 27. 



, 4) Ebenda, p. 29 und 87. 



